-38- 



Mineralogie. 



u 3 o 8 

 v 2 o 5 



Li 2 0 

 H,0 



77,00 oder UO 69,30 



17;60 17,60 



1,22 1.22 



10,75 10,75 

 106,57 



98,87 



Es entspricht dies fast genau der Formel : V 2 0 5 (U0) 3 -+ 6 H 2 0 oder 

 (V0 4 ) 2 U 3 4~ 6H 2 0. Spez. Gew. 3,31. Radioaktivität ca. 8, bezogen auf 

 Uranoxyd — 1. 



Die optischen und kristallographischen Eigenschaften dieses neuen, 

 mit dem Namen Ferghanit. belegten Minerals wurden durch S.Glinka 

 wie folgt bestimmt. Die „schwefelgelben" Körner lassen sich zufolge einer 

 gut ausgeprägten Spaltbarkeit leicht in dünne, durchscheinende, wachs- 

 glänzende Blättchen teilen. Härte 

 wenig über 2, Doppelbrechung gering, 

 Brechungsexponent klein, optisch zwei- 

 achsig mit großem Achsen winkel, fast 

 ohne Pleochroismus. Zuweilen finden 

 sich innerhalb der Blättchen im Um- 

 kreise eines Sechseckes dunkle staub- 

 förmige Einschlüsse, in welchem Falle 

 es mitunter gelingt, Bruchstücke von 

 der Umgrenzung abcdef zu erhalten 

 (siehe Figur, die neu gezeichnet worden,, 

 da die Originalfigur den folgenden Angaben nicht entspricht). Winkel 

 a b c = ca. 106°, b c d = ca. 127°. Optische Achsenebene parallel b e ; 

 parallel MN verläuft eine zweite Spaltrichtung. Nimmt man die Blättchen- 

 oberfläche als rhombische Basis an, so ist c = a, a — c, b = b. 



Sich auf Bamsay's Experimente der unter der Einwirkung von 

 Radiumemanation [angeblich, -Ref.] erfolgenden Überführung von Kupfer- 

 in Lithionsalze stützend, untersuchte Verf., ob sich eine Beziehung zwischen 

 dem Li-Gehalt und den übrigen Bestandteilen bei folgenden Substanzen 

 nachweisen lasse: I. Grünliche Aggregate und Anflug auf Kalkstein ; II. die 

 „gelben, mit grünlichem Stich" versehenen, früher analysierten Schuppen • 

 III. dunkelbrauner, von Metalloxyden stark durchtränkter „kristallinischer 

 Kalkstein" (gemeint ist wohl sicher der Calcit der „Stockwerke"; vergL 

 Analyse II in dies. Jahrb. 1902. II. -365-); IV. Ferghanit. Die analytischen 

 Daten dieser 4 Substanzen werden wie folgt angegeben: 





I. 



II. 



III. 



IV. 



U 3 0 8 .: 



1,11 



74,49 



12,72 



77,00 



CuO ....... 



14,05 



8,41 



4,41 





V 2 0 5 ....... 



15,61 





2,33 



17,60 



Li 2 0 .... . . . 



? 



p 



0.1 8 (zus. mit Na Cl) 





Li-Linie im Spektrum 



nicht 



undeutlich 



deutlich 



sehr stark 



1 Diese Zahl steht im Widerspruch mit dem oben angegebenen 

 Prozentgehalt von 1,22 Li 2 0. 



